## PEMANFAATAN LIMBAH GENTENG SEBAGAI CAMPURAN SEMEN DAN PENAMBAHAN ZAT ADDITIV MASTER EASE TERHADAP BETON K-200
Jefrianto *¹, Sigit Winarto ², Yosef Cahyo SP ³.
1,2,3 Fakultas Teknik, Universitas Kadiri. e-mail:* 1 jefrianto@gmail.com , ² sigit.winarto@unik-kediri.ac.id , ³ yosef.cs@unik-kediri.ac.id.

## Abstract
Concrete needs are increasingly increasing, so the need for material is also increasing. From this research, it is hoped to find innovations to reduce the amount of cement used by combining tile waste and additives in  the  manufacture  of  concrete.  From  this  compressive  strength  research,  it  can  be  concluded  that  the concrete that has the highest average compressive strength is the addition of 5% tile waste from the amount of cement and 5% additives of the amount of water with a compressive strength value of 212.44 kg / cm², and which has the lowest compressive strength value is concrete with the addition of tile waste 15% of the amount of cement and additives 5% of the amount of water with a compressive strength value of 191.11 kg /  cm².  The  most  effective  absorption  and  the  specific  gravity  of  the  test  were  obtained  from  concrete combined with 10% Tile Waste from cement and 5% additive with an average water value of only 0.1589 liters and a specific gravity of only 2400.65 kg / m3.
Keywords: Concrete, Tile Waste, Master Ease, Absorption

## Abstrak
Kebutuhan beton semakin lama semakin meningkat, sehingga kebutuhan akan bahan penyusunya juga kian meningkat. dari penelitian ini di harapkan dapat menemukan inovasi untuk mengurangi jumlah pemakaian semen dengan mengkombinasikan limbah genteng dan zat additive pada pembuatan beton.Dari penelitian kuat tekan ini dapat disimpulkan beton yang memiliki nilai kuat tekan rata-rata paling tinggi di miliki beton dengan penambahan Limbah Genteng 5% dari semen dan zat additive 5% dari air dengan nilai kuat tekan sebesar  212,44  Kg/cm²,dan  yang  memiliki  nilai  kuat  tekan  paling  rendah  di  miliki  beton  dengan penambahan Limbah Genteng 15% dari semen dan zat additive 5% dari air dengan nilai kuat tekan 191,11 Kg/cm².  Daya  absorbsi  dan  berat  jenis  paling  efektif  dari  pengujian  didapat  dari  beton  berkombinasi Limbah Genteng 10% dari semen dan zat additive 5% dengan jumlah nilai air rata – rata hanya sejumlah 0,1589 liter dan berat jenis hanya sebesar 2400,65 kg/m 3 .
Kata Kunci  : Beton, Limbah Genteng, Master Ease, Absorbsi

## 1.  PENDAHULUAN
Beton merupakan struktur yang cukup vital dalam sebuah konstruksi. Beton terdiri dari air semen  agregat  halus  dan  agregat  kasar.  Umumnya  beton  yang  memiliki  mutu  tinggi  juga memerlukan  bahan  dengan  mutu  yang  tinggi,baik  dari  segi  agregat  kasar,agregat  halus,semen maupun air akan menentukan kualitas dan kekuatan dari beton tersebut. Hal tersebut berbanding lurus dengan nilai kebutuhan semen, dimana kebutuhan semen di indonesia terus meningkat.
Selain itu, tercatat data angka kebutuhan semen mencapai 20 juta ton dalam kurun waktu 2012-2016  (Asosiasi  Semen  Indonesia,  2016).Menurut  Djwantoro  Hardjito  (2007),  teknologi produksi  semen  diIndonesia  cenderung  boros  energy  dan  menimbulkan  emisi  CO2  yang menyumbang pada kenaikan suhu global. Sehubungan dengan hal itu, maka dilakukan penelitian sebagai  upaya  untuk  menemukan  sumber  lain  sebagai  bahan  alternative  pengganti  sebagian semen. Bahan alternative tersebut didapat dengan cara memanfaatkan limbah-limbah industry dan konstruksi  yang  selama  ini  dibiarkan  dan  dibuang  begitu  saja.  Salah  satu  limbah  industry konstruksi  yang  dapat  dimanfaatkan  adalah  limbah  produksi  genteng  dan  sebagian  campuran semen, [1][2][3].
Limbah  Genteng  memiliki  keunggulan  yaitu  bahan  baku  untuk  pembuatannya  yang merupakan  tanah  liat  mudah  didapat  dengan  persediaan  yang  cukup.  Dengan  penelitian  ini  di harapkan  limbah  dari  genteng  dapat  menjadi  pengganti  sebagian  dari  semen  yang  selama  ini menjadi  bahan  pokok  beton,sehingga  akan  mengurangi  jumlah  penggunaa  semen  untuk konstruksi. dengan dilakukan penambahan zat additive berjenis MASTER EASE sebagai zat atau cairan untuk meningkatkan mutu beton  [4][5][6]. Bahan lain seperti batu koral dan pasir yang digunakan adalah pasir dari daerah kediri, tepatnya dari kecamatan plosoklatem kabupaten kediri, untuk  batu  koral  menggunakan  batu  pecah  manual  yang  di  beli  dari  kecamatan  Semen  Kota Kediri.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Lokasi Penelitian.
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Kadiri, pada awal bulan maret dan selesai pada bulan juni dengan menggunakan metode Eksperimen.

## 2.2.  Beton
Beton merupakan komponen yang cukup vital dalam sebuah konstruksi. Beton terdiri dari air semen agregat halus dan agregat kasar [7][8][9]. Umumnya beton yang memiliki mutu tinggi juga  memerlukan  bahan  dengan  mutu  yang  tinggi,baik  dari  segi  agregat  kasar,agregat
halus,semen  maupun  air  akan  menentukan  kualitas  dan  kekuatan  dari  beton  tersebut[10].  Hal tersebut berbanding lurus dengan nilai kebutuhan semen, dimana kebutuhan semen di indonesia terus meningkat, [11][12].

## 2.3.  Jenis-jenis Beton
Dalam pengaplikasiannya dalam dunia konstruksi, Beton dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain adalah sebagai berikut :

## 2.3.1  Beton Mutu Tinggi
Beton  mutu  tinggi  adalah  beton  dengan  nilai  kuat  tekan  di  atas  K-350.  Yangumumnya beton tersebut memiliki kuat tekan tinggi sehingga diperuntuk bangunan struktur.[13].

## 2.3.1  Beton Mutu Sedang
Beton mutu sedang umumnya memiliki nilai K-300 hingga K-150 yang berarti memiliki kuat tekan sedang biasanya untuk penggunaan pada rumah tinggal maupun gedung yang memiliki beban tidak teralu tinggi.[11][14]

## 2.3.3  Beton Mutu Rendah
Beton mutu tendah umumnya memiliki nilai dibawah K-150. Biasanya di gunakan untuk paving taman maupun bangunan ringan[15]

## 2.4.  Bahan Penyusu Beton
Bahan yang digunakan untuk pembuatan beton secara umumnya berupa pasir, air, semen dan koral, [16] .

## 2.4.1. Semen
Semen merupakan zat perekat pada beton yang bersifat hidrolis dengan cara menghaluskan batuan  batuan  silikat  kalsium  dan  batuan  gypsum  yang  dapat  bereaksi  dengan  air  untuk membentuk zat padat baru [10][17].

## 2.4.2. Pasir
Pasir  umumnya  digunakan  sebagai  agregat  halus  untuk  pembuatan  beton,  fungsi  pasir sebagai campuran atau pengisi rongga beton, Pasir yang berasal dari lereng gunung kelud dan di beli dari tambang pasir di wilayah kecamatan plosoklaten [18].

## 2.3.3. Batu Belah (Koral)
Batu yang biasanya digunakan untuk bahan pembuatan beton umumnya menggunakan batu yang keras yaitu batu yang lolos proses abrasi, biasanya batu keras adalah batu dari erupsi gunung [19][20].

## 2.3.4. Limbah Genteng
Limbah  genteng  tersebut  diperoleh  dari  pabrik  genteng  di  wilayah  desa  Gandusari Kabupaten Trenggalek.
Sumber : Pabrik Genteng Mantili
Gambar2.1 Limbah Genteng Yang Tidak Terpakai

## 2.3.5. Air
Air  pada  pembuatan  beton  digunakan  sebagai  bahan  pereaksi  untuk  semen  yang menjadiakan semen agregat halus dan agregat kasar menyatu enjadi sebuah beton.

## 2.5.  Perencanaan Penelitian
Proses pembuatan beton hingga pengetesan beton
Proses  pertama  yaitu  pengambilan  pasir  (agregat  halus)    menggunakan  ayakan  lolos berdiameter  0,40  mm  dan  tertahan  pada  ayakan  berdiameter  0,39,  2)Pasir    di  oven  3) Menyediakan batu belah atau koral, semen type 1, air, limbah genteng bubuk, zat aditif master ease yang telah di siapkan. 4) Proses mixing menggunakan media mesin pengaduk elektrik. 5) Masukan  air,  Zat  Additive  Master  Ease,  limbah  genteng  yang  telah  dihaluskan  dan  semen kedalam mesin pengaduk. 6) Putar mesin pengaduk selama 10 menit. 7) Masukan Batu belah atau koral pada mesin pengaduk sedikit demi sedikit secara bertahap. 8) Setelah seluruh bahan telah tercampur  dengan  campuran  Air,  pada  15  menit  putaran  Mixer  dan  masukkan  pasir  secara bertahap.  9)  di  uji  test  slump.  10)padatkan  menggunakan  alat  penusuk  baja  dan  getarkan dicetakanBiarkan Beton mengering hingga sempurna, antara 5 – 7 Hari. 11)  Setelah beton kering, bongkar cetakan beton dan lakuan proses selanjutnya yaitu proses curing beton atau merendam beton  kedalam  kolam  selama  waktu  analisa  28  hari.  12)Angkat  Beton  dari  kolam  curing  dan angin-anginkan Beton selama 1 hari untuk proses pengeringan. kemudian uji tekan beton

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.  Hasil Pengujian Kuat Tekan Benda Uji
Tabel 1. Tabel Test Kuat Tekan Beton dengan  penambahan Limbah Genteng 5% dari semen dan zat additive 5% dari air
NO  Benda Uji Angka Dial Ton Angka Dial di Jadikan Kg Luaspenampang Hasil test ( K ) KuatTekan (Kg/cm²) 1 Sampel 1 50 50000 225 222,22 2 Sampel 2 46 46000 225 204,44 3 Sampel 3 46 46000 225 204,44 4 Sampel 4 48 48000 225 213,33 5 Sampel 5 49 49000 225 217,78 rata-rata 212,44

## Sumber : Data Diolah
Tabel 2. Tabel Test Kuat Tekan Beton dengan penambahan Limbah Genteng 10% dari semen
dan zat additive 5% dari air NO Benda Uji Angka Dial Ton Angka Dial di Jadikan Kg Luas penampang Hasil test ( K ) Kuat Tekan (Kg/cm²) 1 Sampel 1 44 44000 225 195,56 2 Sampel 2 46 46000 225 204,44 3 Sampel 3 46 46000 225 204,44 4 Sampel 4 45 45000 225 200,00 5 Sampel 5 46 46000 225 204,44 rata-rata 201,78

## Sumber : Data Diolah
Tabel3. Tabel Test Kuat Tekan Beton dengan penambahan Limbah Genteng 15% dari semen
dan zat additive 5% dari air NO  Benda Uji Angka Dial Ton Angka Dial di Jadikan Kg Luas penampang 15 x 15 cm ( A ) Hasil test ( K ) KuatTekan (Kg/cm²) 1 Sampel 1 42 42000 225 186,67 2 Sampel 2 43 43000 225 191,11 3 Sampel 3 45 45000 225 200,00 4 Sampel 4 43 43000 225 191,11 5 Sampel 5 42 42000 225 186,67 rata-rata 191,11

## Sumber : Data Diolah
Tabel 4. Test Kuat Tekan Beton Normal NO  Benda Uji Angka Dial Ton Angka Dial di Jadikan Kg Luaspenampang 15 x 15 cm ( A ) Hasil test ( K ) KuatTekan (Kg/cm²) 1 Sampel 1 45 45000 225 200,00 2 Sampel 2 47 47000 225 208,89 3 Sampel 3 45 45000 225 200,00 4 Sampel 4 42 42000 225 186,67 5 Sampel 5 47 47000 225 208,89 rata-rata 200,89

## Sumber : Data Diolah
Di bawah ini adalah diagram dari kuat tekan dari keseluruhan sampel dari masing masing variabel.

## Sumber : Data Diolah
Grafik 1. Diagram Kuat Tekan Masing-Masing Sampel
Dari hasil percobaan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa beton yang memiliki nilai kuat tekan rata-rata paling tinggi di miliki beton dengan penambahan Limbah Genteng 5% dari semen  dan  zat  additive  5%  dari  air  dengan  nilai  kuat  tekan  sebesar  212,44  Kg/cm²,dan  yang memiliki  nilai  kuat  tekan  paling  rendah  di  miliki  beton  dengan  penambahan  Limbah  Genteng 15% dari semen dan zat additive 5% dari air dengan nilai kuat tekan 191,11 Kg/cm².

## 3.2 Hasil Pengujian Absorsi
Tabel 5. Tabel Data Absorsi Beton dengan penambahan Limbah Genteng 5% dari semen dan zat additive 5% dari air
180,00 185,00 190,00 195,00 200,00 205,00 210,00 215,00
Kuat Tekan Beton dengan penambahan Limbah Genteng 5% dari semen dan zat additive 5% dari air Kuat Tekan Beton dengan penambahan Limbah Genteng 10% dari semen dan zat additive 5% dari air Kuat Tekan Beton dengan penambahan Limbah Genteng 15% dari semen dan zat additive 5% dari air BERAT JENIS BETON NORMAL

## HASIL KUAT TEKAN RATA-RATA BETON
K g/ cm ²
Benda uji Waktu Perendaman Hasil Absorsi (L) Berat Kering (Ws) 24 Jam 24 jam Sampel 1 8,144 8,289 0,1450 Sampel 2 8,185 8,360 0,1749 Sampel 3 7,997 8,141 0,1440 Sampel 4 7,980 8,174 0,1937 Sampel 5 8,210 8,403 0,1933 Rata-Rata 0,1702

## Sumber : Data Diolah
Tabel 6. Tabel Data Absorsi Beton dengan penambahan Limbah Genteng 10% dari semen dan zat additive 5% dari air Benda uji Waktu Perendaman Hasil Absorsi (L) Berat Kering (Ws) 24 Jam 24 jam Sampel 1 8,211 8,3233 0,1123 Sampel 2 8,120 8,2722 0,1522 Sampel 3 8,010 8,2223 0,2123 Sampel 4 8,210 8,4032 0,1932 Sampel 5 7,960 8,0842 0,1242 Rata-Rata 0,1589

## Sumber : Data Diolah
Tabel 7. Tabel Data Absorsi Beton dengan penambahan Limbah Genteng 15% dari semen dan
zat additive 5% dari air Benda uji Waktu Perendaman Hasil Absorsi (L) Berat Kering (Ws) 24 Jam 24 jam Sampel 1 8,160 8,3744 0,2144 Sampel 2 8,155 8,3214 0,1664 Sampel 3 8,211 8,4434 0,2324 Sampel 4 8,050 8,2063 0,1563 Sampel 5 7,960 8,1444 0,1844 Rata-Rata 0,1908 Sumber : Data Diolah
Tabel 8. Tabel Data Absorsi Beton Normal
Benda uji Waktu Perendaman Hasil Absorsi (L) Berat Kering (Ws) 24 Jam 24 jam Sampel 1 8,150 8,2899 0,1399 Sampel 2 8,110 8,3080 0,1980 Sampel 3 8,010 8,1730 0,1630 Sampel 4 8,210 8,4030 0,1930 Sampel 5 8,130 8,2863 0,1563 Rata-Rata 0,1700

## Sumber : Data Diolah
Sumber : Data Diolah
Grafik 2. Diagram Dari Rata-Rata Sampel
Dari  grafik  di  atas  dapat  di  simpulkan  bahwa  nilai  serap  terhadap  air  setelah  beton  di rendam selama 24 jam paling tinggi dimiliki oleh beton menggunakan Beton dengan penambahan Limbah Genteng 15% dari semen dan zat additive 5% dari air di dapat nilai penyerapan air setelah proses perendaman selama 24 jam yaitu senilai 0,1908 liter, sedangkan untuk nilai paling rendah daya serap beton terhadap air yang di rendam selama 24 jam dimiliki oleh beton dengan campuran penambahan Limbah Genteng 10% dari semen dan zat additive 5% dari air dapat di ambil nilai rata-rata penyerapan beton terhadap air selama 24 jam perendaman mencapai nilia 0,1589 liter

## 3.3 Hasil Pengujian Berat Jenis Benda Uji
Tabel 8. Hasil Perhitungan Berat Jenis Beton dengan campuran penambahan Limbah Genteng5% dari semen dan zat additive 5% dari air
0,0000 0,0500 0,1000 0,1500 0,2000 24 jam NILAI ABSORSI BETON DENGAN PENAMBAHAN LIMBAH
GENTENG 5% DARI SEMEN DAN ZAT ADDITIVE 5% DARI AIR NILAI ABSORSI BETON DENGAN PENAMBAHAN LIMBAH GENTENG 10% DARI SEMEN DAN ZAT ADDITIVE 5% DARI
AIR NILAI ABSORSI BETON DENGAN PENAMBAHAN LIMBAH
GENTENG 15% DARI SEMEN DAN ZAT ADDITIVE 5% DARI
AIR

## NILAI ABSORSI RATA - RATA
L it er
NO  Sampel Berat Total (W) Kg Volume Total (V) mᶟ BeratjenisBeton ( kg/m³) 1 Sampel 1 8,14 0,003375 2413,04 2 Sampel 2 8,19 0,003375 2425,19 3 Sampel 3 8,00 0,003375 2369,48 4 Sampel 4 7,98 0,003375 2364,44 5 Sampel 5 8,21 0,003375 2432,59 Beratjenis rata-rata 2400,95

## Sumber : Data Diolah
Tabel 9. Hasil Perhitungan Berat Jenis Beton dengan campuran penambahan Limbah Genteng 10% dari semen dan zat additive 5% dari air
NO Sampel Berat Total (W) Kg Volume Total (V) mᶟ BeratjenisBeton ( kg/m³) 1 Sampel 1 8,21 0,003375 2432,89 2 Sampel 2 8,12 0,003375 2405,93 3 Sampel 3 8,01 0,003375 2373,33 4 Sampel 4 8,21 0,003375 2432,59 5 Sampel 5 7,96 0,003375 2358,52 Beratjenis rata-rata 2400,65

## Sumber : Data Diolah
Tabel 10. Hasil Perhitungan Berat Jenis Beton dengan campuran penambahan Limbah Genteng 15% dari semen danzat additive 5% dari air
NO  Sampel Berat Total (W) Kg Volume Total (V) mᶟ BeratjenisBeton ( kg/m³) 1 Sampel 1 8,16 0,003375 2417,78 2 Sampel 2 8,16 0,003375 2416,30 3 Sampel 3 8,21 0,003375 2432,89 4 Sampel 4 8,05 0,003375 2385,19 5 Sampel 5 7,96 0,003375 2358,52 Beratjenis rata-rata 2402,13 Sumber : Data Diolah
Tabel 11. Hasil Perhitungan Berat Jenis Beton Normal
NO  Sampel Berat Total (W) Kg Volume Total (V) mᶟ BeratjenisBeton ( kg/m³) 1 Sampel 1 8,15 0,003375 2414,81 2 Sampel 2 8,11 0,003375 2402,96 3 Sampel 3 8,01 0,003375 2373,33 4 Sampel 4 8,21 0,003375 2432,59 5 Sampel 5 8,13 0,003375 2408,89 Beratjenis rata-rata 2406,52

## Sumber : Data Diolah
Untuk  nilai  berat  jenis  beton  dengan  campuran  penambahan  Limbah  Genteng  5%  dari semen  dan  zat  additive  5%  dari  air  mencapai  nilai  2400,95  kg/m³,  Pada  penambahan  Limbah Genteng 10% dari semen dan zat additive 5% dari air mencapai nilai  2400,65 kg/m³Dan pada penambahan  Limbah  Genteng  15%  dari  semen  dan  zat  additive  5%  dari  air  mencapai  nilai 2402,13 kg/m³, Sedangkan berat jenis beton normal memiliki nilai berat jenis 2406,52 kg/m³.

## 4.  KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  laboraturium  Universitas  Kadiri  di dapatkan hasil sebagai berikut :
1. Dari  penelitian  kuat  tekan ini  dapat  kita  kesimpulan bahwa  beton  yang memiliki  nilai  kuat tekan  rata-rata  paling  tinggi  di  miliki  beton  dengan  penambahan  Limbah  Genteng  5%  dari semen dan zat additive 5% dari air dengan nilai kuat tekan sebesar 212,44 Kg/cm²,dan yang memiliki nilai kuat tekan paling rendah di miliki beton dengan penambahan Limbah Genteng 15% dari semen dan zat additive 5% dari air dengan nilai kuat tekan 191,11 Kg/cm²
2. Untuk  penelitian  dari  daya  serap  beton  terhadap  air  dapat  di  simpulkan  bahwa  nilai  serap terhadap  air  setelah  beton  di  rendam  selama  24  jam  paling  tinggi  dimiliki  oleh  beton menggunakan Beton dengan penambahan Limbah Genteng 15% dari semen dan zat additive 5% dari air di dapat nilai penyerapan air setelah proses perendaman selama 24 jam yaitu senilai 0,1908 liter, sedangkan untuk nilai paling rendah daya serap beton terhadap air yang di rendam selama 24 jam dimiliki oleh beton dengan campuran penambahan Limbah Genteng 10% dari semen dan zat additive 5% dari air dapat di ambil nilai rata-rata penyerapan beton terhadap air selama 24 jam perendaman mencapai nilia 0,1589 liter
3. Untuk nilai berat jenis beton dari ke empat variabel tersebut dapat di ambil kesimpulan untuk beton yang memiliki rata-rata berat jenis paling rendah adalah variabel campuran penambahan Limbah Genteng 10% dari semen dan zat additive 5% dari air, dan yang memiliki berat jenis
paling tinggi adalah beton normal.

## 5.  SARAN
Dari penelitian di atas seharusnya dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga penggantian agregat  tersebut  dapat  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien,  selain  itu  juga  perlu  di  adakan pengetesetan pada jangka panjang.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Dalam penyusunan artikel ini, penulis ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing dan Universitas Kadiri. Penulis berharap agar artikel ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] M. S. Wiwoho, M. Machicky, and R. Nawir, “Bamboo Waste as Part of The Aggregate Pavement The Way Green Infrastructure in The Future,” in MATEC Web of Conferences , 2017, vol. 138, p. 3013.
[2] A. I. Candra, A. Yusuf, and A. R. F, “Studi Analisis Daya Dukung Pondasi Tiang Pada Pembangunan Gedung Lp3M Universitas Kadiri,” J. CIVILA , vol. 3, no. 2, p. 166, 2018, doi: 10.30736/cvl.v3i2.259.
[3] et  al  Rompas,  “Pengaruh  Pemanfaatan  Abu  Ampas  Tebu  Sebagai  Substitusi  Parsial Semen  Dalam  Campuran  Beton  Ditinjau  Terhadap  Kuat  Tarik  Lentur  Dan  Modulus Elastisitas,” J. Sipil Statik , vol. 1, no. 2, pp. 82–89, 2013.
[4] M.  A.  Anshori,  “PENELITIAN  UJI  KUAT  TEKAN  BETON  DENGAN MEMANFAATKAN  AIR  LIMBAH  TETES  TEBU  DAN  ZAT  ADDITIVE CONCRETE,” jurmateks , vol. 2, no. 1, pp. 11–22, 2019, doi: http://dx.doi.org/10.30737/jurmateks.v2i1.388.
[5] Gemelly Katrina, “Pemanfaatan Limbah Kulit Kerang sebagai Subsitusi dan Abu Ampas Tebu  Sebagai  Subsitusi  Semen  pada  Campuran  Beton  Mutu  K-225,” J.  Tek.  Sipil  dan Lingkung. , vol. 2, no. 3, pp. 308–313, 2014.
[6] D. Setyawan, F. Saleh, and H. Payuda, “Pengaruh Variasi Penambahan Abu Ampas Tebu Terhadap Flowability Dan Kuat Tekan Self Compacting Concrete,” J. Rekayasa Sipil , vol. 12, no. 2, p. 111, 2016, doi: 10.25077/jrs.12.2.111-120.2016.
[7] T. P. G. A, Y. C. S. P, S. Winarto, and A. I. Candra, “PERBANDINGAN KEKUATAN BETON  DENGAN  CAMPURAN  DRAMIX  STEEL  FIBER  DAN  TULANGAN WIREMESH PADA RIGID PAVEMENT,” Jurmateks , vol. 1, no. 2, pp. 313–324, 2018.
[8] A. Ridwan and A. Chandra, “Jobmix beton mengunakan pasir lumajang dan penambahan additive masterpozzolith ® 402r,” J. CIVILA , vol. 3, no. 2, pp. 192–197, 2018.
[9] F. P. Pane, H. Tanudjaja, and R. S. Windah, “Pengujian Kuat Tarik Lentur Beton Dengan Variasi Kuat Tekan Beton,” J. Sipil Statik , vol. 3, no. 5, pp. 313–321, 2015.
[10] A. I. Candra, E. Gardjito, Y. Cahyo, and G. A. Prasetyo, “Pemanfaatan Limbah Puntung Rokok Filter Sebagai Bahan Campuran Beton Ringan Berpori,” UKaRsT , vol. 3, no. 1, p. 82, 2019, doi: 10.30737/ukarst.v3i1.365.
[11] E.  Gardjito,  A.  I.  Candra,  and  Y.  Cahyo,  “PENGARUH  PENAMBAHAN  BATU KARANG SEBAGAI,” pp. 36–42.
[12] M. E. Zakariya, “Pengaruh Penambahan Serat Sabut Kelapa Dengan Penggunaan Catalyst, Monomer, Dan Fly Ash Sebagai Material Penyusun Beton Ringan Seluler,” J. Rekayasa Tek. Sipil , vol. 1, no. 1, pp. 186–194, 2018.
[13] A.  Iwan  and  E.  Siswanto,  “MENGGUNAKAN  HYDROTON  DAN  MASTER  EASE 5010,” J. CIVILLa , vol. 3, no. 2, pp. 162–165, 2018.
[14] H.  Prayuda  and  A.  Pujianto,  “Analisis  Kuat  Tekan  Beton  Mutu  Tinggi  Dengan  Bahan Tambah Superplastisizer dan Limbah Las Karbit,” Rekayasa Sipil , vol. 12, no. 1, pp. 32– 38, 2018, doi: 10.21776/ub.rekayasasipil/2018.012.01.5.
[15] E. Siswanto, “Penambahan Fly Ash Dan Serat Serabut Kelapa Sebagai Bahan Pembuatan Beton,” UKaRsT , vol. 3, no. 1, p. 48, 2019, doi: 10.30737/ukarst.v3i1.352.
[16] Badan  Standarisasi  Nasional,  “SNI  7656-2012  Tata  Cara  Pemilihan  Campuran  Beton Normal, Beton Berat, dan beton Massa,” 2012.
[17] N. Usrina, T. B. Aulia, and M. Muttaqin, “Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi Hybrid Dengan Substitusi  Semen  Dan  Agregat  Halus  Serta  Penambahan  Nano  Material  Bijih  Besi,” J. Arsip  Rekayasa  Sipil  dan  Perenc. ,  vol.  1,  no.  1,  pp.  179–188,  2018,  doi: 10.24815/jarsp.v1i1.10368.
[18] S. F. Romadhoni, A. Ridwan, S. Winarto, and A. I. Candra, “STUDI EXPERIMEN KUAT TEKAN  BETON  DENGAN  MEMANFAATKAN  LIMBAH  KERAMIK  DAN  BATA MERAH,” Jurmateks , vol. 2, no. 1, pp. 86–95, 2019.
[19] M. A. Anshori, A. Ridwan, and Y. C. S. P, “PENELITIAN UJI KUAT TEKAN BETON DENGAN  MEMANFAATKAN  AIR  LIMBAH  TETES  TEBU  DAN  ZAT  ADDITIVE CONCRETE,” Jurmateks , vol. 2, no. 1, pp. 16–27, 2019.
[20] A. D. Krisna, S. Winarto, and A. Ridwan, “PENELITIAN UJI KUAT TEKAN BETON DENGAN  MEMANFAATKAN  LIMBAH  AMPAS  TEBU  DAN  ZAT  ADDITIF SIKACIM BONDING ADHESIVE,” Jurmateks , vol. 2, no. 1, pp. 1–15, 2019.